Rusexs: Über Retlexionsvermögen und Dielektrizitätskonstante 1293 
ist. Auch die Gläser zeigen bei 22 x infolge ihres Kieselsäuregehaltes 
relativ hohe Werte des Reilexionsvermögens. Dann erfolgt mit wach- 
sender Wellenlänge eine starke Abnahme des Retlexionsvermögens. es 
tritt ein schwach ausgeprägtes Minimum" auf, und im weiteren Verlaufe 
hebt sich die Kurve allmählich wieder, bis sie im äußersten Ultrarot 
Werte des Retlexionsvermögens erreicht, welche nur wenig unterhalb 
den aus der Dielektrizitätskonstanten berechneten A liegen’. Dieses 
Verhalten scheint im Gegensatz zu demjenigen der früher untersuchten 
kristallinischen Körper zu stehen, deren Reflexionsvermögen jenseits des 
Reststrahlengebiets stetig bis zur Erreichung des asymptotischen Grenz- 
werts abnimmt. Beiden Gläsern wird dagegen im langwelligen ultraroten 
Spektrum anomale Dispersion beobachtet, welche sich wahrscheinlich in 
vielen Fällen noch etwas über die hier erreichte Grenze von A= 0.3 mm 
fortsetzt. Ob hierbei die Dielektrizitätskonstante ihren Grenzwert für 
unendlich lange Wellen durch stetige Zunahme erreicht oder ob sie 
ihn erst etwas überschreitet und dann mit wachsender Wellenlänge auf 
diesen Wert allmählich wieder absinkt, kann aus den hier vorliegen- 
den Beobaehtungen nieht mit Sicherheit geschlossen werden’. Jeden- 
falls aber ist bereits bei A=0.3 mm die aus dem Reflexionsvermögen 
berechnete Dielektrizitätskonstante von ihrem Endwert für Herrzsche 
Wellen bzw. statische Felder nur noch so wenig verschieden, daß man 
das Vorhandensein stärkerer Absorptionsstreifen, welche einen wesent- 
lichen Beitrag zur Dielektrizitätskonstanten liefern, bei den hier unter- 
suchten Glassorten im weiteren Verlaufe des langwelligen Spektrums 
nicht anzunehmen braucht. Daß auch die von Hrn. Löwr angegebenen 
Fälle, in welehen anomale Dispersion von Gläsern im Bereiche der 
Herrzschen Wellen behauptet wird, nicht beweisend sind, ist bereits 
hervorgehoben worden. 
! Dieses Minimum tritt auch bei dem Phosphatkron S. 367 deutlich hervor, 
obwohl diese Glassorte keine Kieselsäure enthält. 
2 In zwei Fällen (0. 1209 und O. 1266) ergeben sich die optisch gemessenen 
Reflexionsvermögen für die langwellige Quecksilberdampfstrahlung etwas höher als die 
betreffenden Werte von Rx, doch liegen die Unterschiede noch innerhalb der Fehler- 
grenze. 
® In dem Spektralgebiet zwischen A= 0.11 mm und % = 0.31 mm ist der in 
Fig. 1 gezeichnete Verlauf der Kurven wegen mangelnder Beobachtungspunkte ziem- 
lich willkürlich. 
